über Magnetismus durch Temperatur- Differenz. 301 



Die in der ersten Spalte genannten Äletalle sind dieselben, welche 

 die §.31. angeführte magnetische Reihe bilden, und -welche auch hier, 

 in Form von einfachen Bogen, zur Bestimmung des Verhallens der ge- 

 diegenen Metalle angewendet wurden. 



Den gröfsten Theil der gediegenen Metalle finden wir an densel- 

 ben Stellen, welche die gleichnamigen künstlicli hergestellten Me- 

 talle einnehmen, mit Ausnahme von Gold A, Silber A und den meisten 

 gediegen Eisenslufen. 



Die gediegene Piatina A aus Brasilien steht in der magnetischen 

 Reihe an derselben Stelle mit der chemisch reinen Plalina No. 1. Es be- 

 findet sich aber auch jene gediegene Piatina nach WoHaslon's Untersu- 

 chungen [Philos. Trans. 1809) im Zustande von beinahe vöUiger Reinheit. 



Die unserer Piatina No. 4. sich gleich verhaltende gediegene 

 Piatina jB, ist die aus Neu Granada imd Peru zu uns kommende, 

 welche bekanntlich noch mehrere andere Metalle enthält. Dies scheint 

 anzudeuten, dafs die §-31. unter Piatina No. 4. angeführten Geräthe 

 nur aus roher peruanischer Platina verfertigt worden, und dafs auch die 

 in den Tabellen mit No. 2 und 3. bezeichneten 'Piatinasorten nicht völ- 

 lig von den übrigen ihnen im natürlichen Zustande beigemischten Me- 

 tallen befreit worden, und dafs jene beiden Sorten dadurch eine tie- 

 fere Stelle in der Reihe erhalten haben (i). 



(i) Aus später angestellten Versuchen hat sich ergeben, tlafs rohe Piatina mit Ar- 

 senik zusammengeschmolzen, bei einem Gehalt von ungefälir 9^ Procent Arsenikmetall, 

 eine noch tiefere Stelle in der magnetischen Reihe einnimmt, als PlatinaNo. 4. Da 

 man sieh nun häufig des Arseniks zur Reinigung und weiteren Bearl)eltung der Plalina 

 bedient liat, so könnte es seyn, dafs zu dem §.31. angeführten Tiegeldeckel eben so wohl 

 gereinigle Plalina angewendet ivorden , als zu dem Tiegel selbst, dafs aber der Arsenik 

 von jenem nicht vollständig abgetrieben worden. Das äufsere Ansehen jenes Deckels, 

 welcher nebst dem Tiegel im Feuer gewesen , scheint dies zu bestätigen. Der Tiegel ist 

 unverändert geblieben , der Deckel al)er isl lilaslg gc>vorden , und hat ganz das Ansehn 

 der Piatinakörner immittelbar nach dem Abtreiben des Arseniks. 



Die tliermomagnetlsche Action der Metalle giebt also ein lelcliles Mittel an die 

 Hand, die Plalina, welche gegenwärtig für die reinste gehalten wird, von der, welche 

 noch die den Piatinaerzen beigemischten Metalle oder Arsenik enthält, zu unterscheiden; 

 doch, wohl zu merken, nur so lange als eine mäfsige Wärme angewendet wird; — denn 

 in höheren Temperatui'graden ändert sich das Verhaltender letzteren, wie man aus wei- 

 ter imten vorkommenden Angaben genauer ersehen wird. 



